28 Schröder: Studien über die Zunahme der Plastizität etc. 
dieser Umstand für die Biegungsgeschwindigkeit sich sehr 
stark geltend macht, müssen wir zwei Geschwindigkeiten 
aufstellen, und zwar Biegungsgeschwindigkeit I, bezogen 
auf die Größe und Zeit der Gesamtbiegung, und 
Biegungsgeschwindigkeit II, berechnet aus der Biegung 
und der Zeit nach Eintritt der ersten sichtbaren 
Biegung (0,1 Skalenteil). Dieser Unterschied mußte ge- 
gemacht werden, da bei den meisten Versuchen für die 
erste sichtbare Biegung — besonders bei Versuchen bei 
niederen Temperaturen — eine bedeutend größere Zeit 
nötig war als eine gleichstarke Biegung im späteren Ver¬ 
lauf des Versuches in Anspruch nahm. Als Maß für die 
Plastizität ist aber Biegungsgeschwindigkeit II besser ge¬ 
eignet, da sie uns die Hauptrichtung der Kurve erkennen 
läßt. Bei dickeren Stäbchen erweist sich auch hier die 
Biegungsbelastung kleiner als bei den dünneren. 
Fassen wir nun Versuch 1—6 einerseits und 8—11 
andererseits zusammen, so ergibt sich für die erste Gruppe 
bei einer durchschnittlichen Biegungsbelastung von 70 % 
d. Bbl. in 1 Minute eine Durchbigung von 0,27 mm und 
für die zweite Gruppe bei einer Biegungsbelastung von 
61,5% in 1 Minute eine Durchbiegung von 0,11 mm, wo¬ 
bei allerdings zu bemerken ist, daß der Wert von Versuch 8 
beträchtlich nach oben abweicht. 
Zur Ergänzung des Gesagten und der Kurven sollen 
zwei typische Versuche dienen (Versuch 5 und 11). Bei 
beiden war die Anfangsbelastung, mit der das Stäbchen 
auf den Schneiden ausgerichtet und der Ofen geschlossen 
wurde, 30 % d. Bbl., die Belastungszunahme erfolgte 
regelmäßig mit 5 % in Zwischenräumen von 15 Minuten. 
In der ersten Vertikalreihe ist die Zeit in Minuten an¬ 
gegeben, die seit dem Zuführen der letzten 5 % Be¬ 
lastung verstrichen ist, während in der zweiten Reihe 
die Biegung in mm verzeichnet ist, die in dieser Zeit 
erfolgte. 
